182 L'HYSTÉRÉSIS MAGNÉTIQUE 
Si on prolonge la courbe d’hystérésis du fer, on 
trouve (par analogie avec celle de l’acier à 45 ‘/, de 
nickel) la saturation à environ 250 c. g. s. Pour l’acier 
à 27 °/, de nickel la saturation ne se produit probable- 
ment que pour un champ très intense. C’est ce que 
montre nettement la courbe (pl. IV). 
Les courbes d’hystérésis du fer et des deux aciers à 
36 ‘/, et à 45 ‘/, de nickel montrent beaucoup d’ana- 
logie entre elles. Elles présentent toutes, grosso modo, 
les mêmes caractères. Si l’on compare entre elles les 
courbes d'hystérésis du fer et de ces deux aciers, on 
constate que la pente de la partie ascendante est d’au- 
tant plus brusque que le corps en question présente 
davantage les caractères généraux d’un corps magnéti- 
que dur. On peut enfin observer que l'intervalle du 
champ pour lequel lhystérésis reste insensible, est 
d'autant plus étendu que le corps est plus dur. 
Champ à partir duquel l’hystérésis 
SEE devient appréciable 
Acier de 45 °/, DGSE Se 
1 0 
Acier de 37 DE: DS: 
Fer AOC MES: 
Acier:de 27:°/, 16:C.g.08; 
La comparaison de ces nombres avec les données de 
la littérature nous à amenés à admettre que le champ 
pour lequel l’hystérésis devient subitement appréciasle 
(la perte par hystérésis étant supérieure à 150 ergs par 
cycle et cm°) correspond probablement et d’une façon 
approximative au champ coercilif du cycle complet (sa- 
turation). 
Dans le nickel l’hystérésis ne devient appréciable 
qu’à 20 c. g. s. environ. Il n’est pas impossible, que 
dans le nickel le champ cœærcitif correspondant à la 
saturation ait cette valeur élevée. 
